Minerahgii' . 1 99 



«56. Notice suh l'Akukjit natif ds Curcy , dipailtinent du Cal- 

 vados; par M. IIkbault. 



ExAMEN DK l'Argent de Curcy ; par M. Bertiheh. {.■innnks cJe\- 

 mines, i%iS , 4°- livraison , pag 71.) 



Cet argent natif se presente en grains de )a grosscur du 

 plonib de chasse , et quelquefois gros comnie des balles de fusil, 

 dans les fissures transversales dun schiste ardoise de bonnt- 

 qualite, qu'on exploite k Curcy, arrondissenient de Caen ; sou 

 examen chimique a prouve qu'il etait compose de o, 90 d'ar- 

 gent et o, 10 de cuivre. B-p. 



1 57. Notes sur la Chaux phosphat^b de Fijis (departement de 



I'Allier); par M. Berthier etparM. Guillemin. [Jnnal. dcs 



mines, i8i5; i". livraison, p. 14*2) 



Cette chaux phosphatee se trouvc avec le fer carbonate li - 

 thoide , dent elle a souvent I'aspect dans les scliistes bitnini- 

 neux du terrain bouiller de Fins, en rognons ou nodules do 

 forme globuleuse, quelquefois aplalis, dun volume toujours 

 assez petit; car I'enveloppe est presque entierement composec 

 de carbonate de fer; quelquefois cependant c'est une zone de 

 fer sulfure conipaclc. Au centre est uu noyau dun iaiuie s «■, 

 traverse par des impressions de graminees, ayant quelque- 

 fois I'apparencc d'un silcx pyromaque brun. C'est ce noyau qui 

 lenferme ia chaux phosphatee. 



Deux analyses faites par MM. Berthier et Guillemin out 

 donne les resultats suivans : 



M. Berthier. M. Guillemin. 

 Phosphate de chaux (apatite ). o,6yo o,8b5 



Carbonate de fer. ij'Sj 0,118 



Argile. 0,190 0,006 



Eau, bitume, perte. o,o83 o,oi4 



Mais M. Guillemin annonce que la proportion de j)hosphate 

 de chaux et de carbonate de fer varie beaucoup. 



La presence de la chaux phosphatee presque pure, dans un 

 terrain bouiller, est un fait interessant pour les geologues, 

 mais ce fait doit eveiller I'attention dcs melailurgistes qni 

 cmploient des minerals dc fei- dr hoiiilleres, H d. 



